36 
Fa totalité de la chaleur disponible conservée par la colonne as- 
cendante, après la formation de l’oxyde de carbone, pour produire 
la distillation du bois dans une certaine zone de l’appareil, il n’en 
resterait plus d’applicable à l’échauffement et à la fusion des 
minerais. Mais conmet‘ces derniers effets se produisaient simul- 
tanément avec la distillation du bois , il en résultait quetla zone 
oùelle se produisait s’abaissait de plus en plus dans le fourneau: 
et que le bois finissait: par arriver à l’état cru devant la tuyère: 
Ce résultat limite s’est présenté dans quelques essais, même en 
employant l’air chaud, eta forcé Re le endieel te de 
vider le fourneau à la pelle. ) 
Il: Affinage de la fonte dans le foyer tcomtois. — pt 
méthode d’affinage, là fonte est placée dns uni creuset rectangu- 
laire où l’on injecte dé Pair par une ouù deux tuyères, de façon à 
se trouver sur la face opposée à celle-ci. On rémplit le foyer de 
charbon et l’on donne le vent.'La fonté fond goutte à goutte et 
reste pendant a$Sez lôhgtemps aû fond du creuset en Contact avec 
des scories qui Sont dés silicates’ de protoxyde de fer basique. 
Pendant la fusion de la fonte. qui dure environ uné heure pour 
une opération qui produira 180 kilogr. dé fèr, ‘on forge’le fer 
qui provient de lopération précédente. Le fer à forger est 
toujours placé dans lé foyer dans ‘une position constanté Fe 
rapport aux tuyères, entre celles-ci el le prisme de fonte, 
cette position correspond au maximum de température dans Pin 
térieur du feu. 
En aspirant des gaz dans l’intérieur du foyer. au moyen de 
tubes de porcelaine renfermés dans des canons de fusil, M. Æbel- 
meu à constaté : 
1° Que la position constante dans laquelle. le fer. à Ge est 
placé au milieu du feu d’affinerie correspond:à.un maximum dans 
la proportion d’acide carbonique contenu dans.le,gaz; 
20 Que l’atmosphère gazeuse au milieu! de: a la foie 
fond goutte à goutte est formée essentiellement d'oxyde de “arabe 
et d'azote. TNT 
La fonte ne peut douc pas sé décarburef pendant sa fusion’ par 
oxygène de l’air, comme le pensait M: Karsten , el'cette décar- 
buration, pendant la première période de l’affinage, doit s’opérér 
